Ursprung, Untersuchungen über dieFestigkeitsVerhältnisse etc. 39 ( 
Die Ermittelung der Wandfläclie erfolgte durch, genaues 
Auf zeichnen einer Querschnittspartie auf starkes Schreibpapier 
und durch Wägen desselben vor und nach dem Ausschneiden 
der Zellumina. 
Zur Bestimmung der Druckfestigkeit dachte ich mir eine 
Methode aus, die, wie ich nachträglich erfuhr, mit der von 
v. Kowalski 1 ) benützten ziemlich übereinstimmt. Holzstreifen 
wurden so zugeschnitten, daß am obern Ende ein aus dem zu 
untersuchenden Gewebe bestehender Stift vorhanden war von 
1 bis 2 mm Länge und ca. 1 qmm Querschnitt. Der untere, 
dickere Teil des Streifens wurde in den in aufrechter Stellung 
am Tisch befestigten Schraubstock eingespannt. Auf den Stift 
drückte eine glatt abgeschliffene Stahlnase, die an dem einen 
Ende eines Messinghebels eingeschraubt war; an seinem andern 
Ende war der Hebel um eine horizontale Achse leicht drehbar. 
Den Hebel belastete man durch einen Kessel, in den man so lange 
Wasser fließen ließ, bis der Holzstift zerquetscht wurde. Der 
Stift war natürlich so eingespannt worden, daß der Druck mög¬ 
lichst in der Längsrichtung wirkte. Trotz aller Vorsicht gelang 
es nicht immer, ein Zerknicken zu verhüten; diese Versuche 
wurden aber natürlich zu der Berechnung nicht verwendet. 
Der Inhalt der Querschnittsfläche war vor dem Versuche auf 
die oben angegebene Weise bestimmt worden. 
V ersuclisresultate. 
Es werden die folgenden leicht verständlichen Abkürzungen 
gebraucht: 
Q — Querschnittfläche (Wand fl- Lumen). 
W= Wandfläche. 
G = Gewicht (bei den Zugversuchen = Handschraubstockfl- 
Kessel, bei den Druckversuchen = Druck des Hebels, 
vermehrt um das auf den Hebelarm des Druckpunktes 
umgerechnete Gewicht des Kessels). 
Zq = Zugfestigkeit, bezogen auf die Einheit des Querschnittes. 
Zw= Zugfestigkeit, bezogen auf die Einheit der Wandfläche. 
Dq= Druckfestigkeit, bezogen auf die Einheit des Quer¬ 
schnitts. 
Dw=Druckfestigkeit, bezogen auf die Einheit der Wand¬ 
fläche. 
i) v. Kowalski, Untersuchungen über die Festigkeit des G-lases. 
Dissert. Göttingen 1889. 
